JIPI (Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA) 6(3), p.257-272, (2022)
p_ISSN: 2614-0500 e_ISSN: 2620-553X URL: http://jurnal.unsyiah.ac.id/JIPI/index DOI: dx.doi.org/ 10.24815/jipi.v6i3.25128
Potensi Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai Alternatif Inhibitor Korosi Besi untuk Pembelajaran Kimia Kontekstual

## Shofrina Surya Dewi*, Retno Aliyatul Fikroh, Fuadatul Mukoningah
Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
*Email: shofrinasuryadewi@gmail.com
Article History:
Received date: May 24, 2022
Received in revised from: July 28, 2022 Accepted date: August 11, 2022
Available online: September 18, 2022

## Citation:
Dewi, S.S., Fikroh, R.A., & Mukoningah, F. 2022. Potensi ekstrak daun jambu biji sebagai alternatif inhibitor korosi besi untuk pembelajaran kimia kontekstual. JIPI (Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA) ,
6(3):257-272.
Abstract. Contextual  learning  is  a  learning  concept  to connect learning materials and their function in daily life. The obstacle in implement contextual learning is the concept of learning that involves potential local resources. Guava leaf is one of the local resources that has many benefits and also contains  tannins,  which  have  potential  as  an  ingredient corrosion  inhibitor  base.  This  study  aims  to  analyze  core competence, basic competence, and competency indicator of corrosion material, the results of making guava leaf extract as  inhibitor  corrosion  for  contextual  learning,  and  extract potential guava leaves as a natural corrosion inhibitor. This study employs descriptive qualitative research, the methods used include literature study, observation, experimentation, and  interviews.  The  results  of  this  study  show  that  the relationship between  corrosion  materials  and experiment  is the  identification  of  factors  that  can  prevent  corrosion, explanation of ideas to prevent corrosion, comparisons of the fast and slow corrosion process, and corrosion rate analysis. This  experiment  was  carried  out  by  modifying  tools, materials,  and  methods  of  work.  Maceration  method  using 70%  ethanol  as  solvent.  The  results  of  the  Corrosion  rate showed  that  increasing  the  concentration  of  inhibitor  then lowers  the  corrosion  value  obtained.  In  this  study,  the highest corrosion rate occurred on iron with a 0% inhibitor concentration  is  0,00175  g/cm2.days,  while  the  lowest corrosion  rate  occurred  on  iron  with  20%  inhibitor concentration, is 0,00025 g/cm2.day. Based on the analysis, natural  inhibitors  of  extract  Guava  leaf  can  be  used  as  a simple experiment alternative in school.
Keywords: Contextual  Learning,  Guava  Leaf,  Natural Inhibitor

## Pendahuluan
Perubahan kurikulum dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013 diharapkan dapat merubah kualitas  pembelajaran  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Selain  itu,  perubahan kurikulum ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya agar memudahkan peserta didik  untuk  lebih  memahami  penerapan  ilmu  kimia  dalam  kehidupan  nyata  dengan melakukan eksperimen  (Hakim, 2017). Hal tersebut dikarenakan  ilmu kimia merupakan ilmu  abstrak  yang  dalam  memahaminya  membutuhkan  daya  imajinasi  yang  tinggi (Saputra,  2021).  Model  pembelajaran  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam  penerapan proses pembelajaran dengan menggunakan eksperimen yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menghubungkan antara materi pembelajaran dengan kegunaannya dikehidupan nyata (Hutagaol, 2013).
Pada kurikulum 2013 revisi 2018, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 pada materi korosi menjelaskan bahwa seharusnya peserta didik tidak hanya dijelaskan secara teori ataupun konsep  saja  namun  dalam  memahami  materinya  harus  dilakukan  kegiatan  eksperimen sehingga  memberikan  pengalaman,  memperluas  pengetahuan  dan  mengasah keterampilan  peserta  didik.  Tetapi,  pada  pelaksanaan  eksperimen  terdapat  beberapa kendala  diantaranya  yaitu  minimnya  ketersediaan  alat  kimia,  kurangnya  waktu  untuk melakukan  percobaan,  kurangnya  keterampilan  dan  wawasan  pendidik,  tidak  semua sekolah memiliki laboratorium, dan kurangnya pemahaman peserta didik dalam melakukan percobaan (Damayanti, dkk., 2019). Maka dari itu,  perlu adanya rancangan percobaan sederhana  yang  dapat  dilakukan  diluar  laboratorium  serta  memanfaatkan  sumber  daya lokal yang mudah didapatkan dilingkungan sekitar sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam melakukan eksperimen materi korosi.
Korosi adalah proses kehancuran benda logam seperti besi, nikel, krom, seng dan alumunium  yang  disebabkan  oleh  pengaruh  faktor  lingkungan  sekitar  sehingga  dapat membentuk  suatu  senyawa  baru  (Mulyati,  2019).  Peristiwa  korosi  ini  tidak  dapat dihilangkan  dari  kehidupan  sehari-hari  namun  hanya  dapat  dikendalikan  laju  korosinya dengan  menambahkan  lapisan  pencegah  korosi  pada  permukaan  benda-benda  yang berbahan  dasar  logam.  Salah  satu  upaya  pencegahan  korosi  yaitu  pembuatan  inhibitor alami untuk melapisi logam. Penggunaan inhibitor alami saat ini merupakan persyaratan utama untuk perlindungan bagian permukaan logam terhadap korosi (Nardeli, dkk., 2019). Selain itu, penggunaan inhibitor alami dari ekstrak daun jambu biji juga dapat dijadikan sebagai alternatif inhibitor korosi logam yang ramah lingkungan (Akbar, dkk., 2019).
Penelitian terkait penggunaan bahan alam sebagai inhibitor korosi besi telah banyak dilakukan, namun pada proses pembuatan inhibitornya masih sulit jika diterapkan dengan menggunakan  alat  dan  bahan  pada  percobaan  sederhana.  Tanaman  yang  mengandung senyawa tanin dapat dijadikan sebagai alternatif inhibitor alami  (Rochmat, dkk., 2019). Tanin adalah senyawa  polifenol yang secara alami ditemukan dalam kandungan sebuah tanaman. Selain itu, tanin dianggap sebagai senyawa polifenol dengan berat molekul tinggi (Fraga-Corral, dkk., 2020). Salah satu tanaman yang mengandung tanin yaitu daun jambu biji  ( Psidium  guajava L.)  (Napitupulu,  dkk.,  2021). Daun Jambu  biji  mengandung  tanin, fenol,  triterpen,  flavonoid,  minyak  atsiri,  saponin,  karotenoid,  lektin,  vitamin,serat  dan asam lemak (Adamu, 2021).
Gambar 1. Daun Jambu Biji ( Psidium guajava L.)
Tanin terdapat dua jenis utama yang ditemukan terutama di kulit kayu, daun,buah, kulit  buah,  biji,  pucuk  dan  batang  yaitu  tanin  terkondensasi  dan  terhidrolisis.  Tanin terkondensasi terdiri dari flavolan atau polimer dari flavan-3-ol (katekin) dan/atau flavan 3:4-diol  (leucoanthocyanidin),  sedangkan  tanin  terhidrolisis  mengandung  glukosa  atau alkohol  polihidrat  lainnya  yang  diesterifikasi  dengan  asam  galat  (gallotanin)  atau  asam
heksahidroksidifenat (ellagitanin) (Das, dkk., 2020). Salah satu jenis metode pengambilan tanin  dari  bahan  alam  yaitu  dengan  mengekstraknya  menggunakan  metode  maserasi (Chairunnisa,  dkk.,  2019).    Maserasi  adalah  proses  ekstraksi  perendaman  serat  bahan dengan  menggunakan  suhu  kamar  alami  (Juradin,  dkk.,  2019).  Tanin  dapat  diekstraksi dengan air saja atau dengan pelarut seperti metanol, etanol, aseton, natrium hidroksida dan  ionik  cairan  (Das,  dkk.,  2020).  Pada  penelitian  ini,  pelarut  yang  digunakan  dalam metode maserasi yaitu pelarut etanol. Jumlah aktivitas maksimum antioksidan dapat lebih mudah diamati dengan menggunakan pelarut etanol (Hossain, dkk., 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dua  guru  mata  pelajaran  kimia  SMA/MA  di Kabupaten  Kulon  Progo  dan  Bantul  menyatakan  bahwa  saat  ini  rencana  pelaksanaan pembelajaran  (RPP)  pada  materi  korosi  hanya  berisi  kegiatan  praktikum  menentukan faktor-faktor  yang  memicu  terjadinya  korosi.  Namun,  belum  dilakukan  rancangan eksperimen  untuk  mencegah  terjadinya  korosi.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  konsep pembelajaran dengan  menggunakan rancangan eksperimen  pencegahan korosi berbasis bahan alam sehingga dapat membantu peserta didik untuk memaksimalkan penggunaan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar sebagai bahan eksperimen.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  terbatas  pada pengujian proses pembuatan inhibitor alami besi dari ekstrak daun jambu biji. Penelitian ini  berfokus  pada  menganalisis  standar  kompetensi  kimia  materi  korosi  di  SMA/MA, menganalisis proses pembuatan ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor alami korosi besi serta  menganalisis  potensi  ekstrak  daun  jambu  biji  sebagai  inhibitor  alami  ditinjau  dari aspek finansial, pedagogik dan sumber daya manusia.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  naturalistik  yang  menghasilkan  data  deskriptif melalui  pengamatan  berupa  tulisan  atau  lisan  untuk  mendeskripsikan  definisi  alamiah (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan eksperimen. Teknik analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Tahapan pada penelitian ini meliputi  analisis  kompetensi  inti,  kompetensi  dasar,  dan  indikator  capaian  kompetensi materi  korosi,  desain  eksperimen  ekstrak  daun  jambu  biji  sebagai  inhibitor  korosi,  dan analisis potensi ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor korosi.

## Analisis  Kompetensi  Inti,  Kompetensi  Dasar,  dan  Indikator  Capaian  Kompetensi  Materi Korosi
Metode  yang  digunakan  untuk  analisis  kurikulum  dan  capaian  pembelajaran  adalah  studi literatur materi korosi. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan naskah kurikulum 2013 revisi 2018. Hal ini bertujuan untuk menganalisis isi kurikulum 2013 revisi 2018 terhadap pembelajaran di sekolah. Hal-hal penting yang terdapat di naskah kemudian dicocokan dengan pembelajaran kimia materi korosi.

## Desain Eksperimen Potensi Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai Inhibitor Alami Korosi A. Preparasi bubuk inhibitor
Daun jambu dibersihkan dan dikeringkan. Daun jambu yang sudah kering, kemudian di blender dan diayak untuk mendapatkan bubuk daun jambu biji yang halus.

## B. Preparasi benda uji
Memotong plat besi yang berbentuk persegi panjang dengan ketebalan 0,1 cm, panjang 2 cm dan lebar 1 cm sebanyak 5 buah. Kemudian permukaan plat besi dihaluskan  dengan amplas besi dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Setelah itu plat besi ditimbang untuk menentukan massa awal nya.

## C. Pembuatan larutan inhibitor
Ekstraksi  dilakukan  dengan  metode  perendaman  (maserasi).  Pelarut  yang  digunakan  ialah etanol 70%. Serbuk daun jambu biji ditimbang sebanyak 0 gram; 5 gram; 10 gram; 15 gram; dan 20 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik dan ditambahkan 100 mL; 95 mL; 90 mL; 85 mL; dan 80mL etanol 70%. Campuran didiamkan selama 1 hari.

## D. Perendaman benda uji dengan larutan inhibitor
Setelah hasil campuran direndam selama 1 hari, kemudian 5 buah plat besi dimasukkan kedalam gelas plastik yang berisi campuran serbuk daun jambu biji dan etanol 70% didiamkan selama 5 hari.
E. Preparasi larutan media korosif
Disiapkan gelas plastik sebanyak 5 buah. Setiap gelas diisi larutan NaCl dengan konsentrasi 3 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga 100 mL.

## F. Pengujian korosi
Setelah  perendaman  plat  besi  dengan  campuran  serbuk  daun  jambu  biji  dan  etanol  70%, kemudian plat besi diangkat dan dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi larutan NaCl selama 2 hari. Selanjutnya, plat besi diangkat dan dikeringkan menggunakan hair dryer. Setelah itu, plat besi ditimbang untuk mendapatkan massa akhir.

## Analisis Potensi Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai Inhibitor Korosi
Metode yang digunakan dalam menganalisis potensi daun jambu biji sebagai inhibitor korosi bagi pembelajaran kimia kontekstual ditinjau dari beberapa aspek antara lain :
1. Aspek finansial (biaya), berupa perhitungan pada seluruh pengeluaran yang digunakan untuk melakukan eksperimen.
2. Aspek  pedagogik,  ditinjau  dari  prinsip  pedagogik  dalam  implementasi  pembelajaran  di sekolah.
3. Aspek sumber daya manusia, ditinjau dari kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan uji coba pembuatan esktrak daun jambu biji sebagai inhibitor korosi besi.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Analisis Standar Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pencapaian Kompetensi Kimia Materi Korosi
Kurikulum  merupakan  salah  satu  perangkat  pembelajaran  yang  penting  untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah (Fitri & Fikroh, 2021). Analisis kurikulum kimia SMA/MA bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan indikator pencapaian pembelajaran yang  diterapkan  di  sekolah.  Analisis  kurikulum  kimia  yang  digunakan  saat  ini  yaitu kurikulum  2013  revisi  2018.  Berikut  ini  analisis  keterkaitan  hasil  percobaan  dengan indikator pencapaian kompetensi kimia materi korosi ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Keterkaitan hasil percobaan dengan Indikator Pencapaian Kompetensi Kimia Materi Korosi No. Tahapan Percobaan Materi Pembelajaran 1. Pembuatan inhibitor korosi dari ekstrak daun jambu biji Menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi terjadinya korosi 2. Proses pelapisan plat besi dengan variasi konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji Menjelaskan gagasan untuk mencegah dan mengatasi korosi 3. Perubahan warna pada plat besi setelah diuji melalui perendaman dengan larutan NaCl Membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi pada logam 4. Perhitungan laju korosi pada plat besi  Menganalisis data hasil percobaan dalam pembuatan laporan pencegahan korosi
Berdasarkan Tabel 1, materi pembelajaran pada tahap pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi terjadinya korosi. Salah satu faktor untuk mengatasi korosi pada besi  adalah dengan pembuatan inhibitor dan melapisi besi dengan inhibitor (Tambun, dkk., 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih, dkk. (2018) menyatakan bahwa pelapisan besi menggunakan inhibitor sintetis sehingga berbahaya dan tidak  ramah  lingkungan,  maka  dari  itu  perlu  dilakukan  pembuatan  inhibitor  alami  agar peserta didik dapat menerapkan percobaan ini dengan aman diluar laboratorium . Materi pembelajaran pada tahap percobaan kedua yaitu menjelaskan gagasan untuk mencegah dan  mengatasi  korosi.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tambun,  dkk.  (2015) menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi inhibitor  yang  digunakan  untuk  melapisi besi  maka  semakin  rendah  laju  korosi  yang  terjadi  pada  besi  sehingga  penggunaan inhibitor alami dari ekstrak  daun jambu biji ini dapat digunakan sebagai gagasan untuk mencegah dan mengatasi korosi besi. Materi pembelajaran pada tahap percobaan ketiga yaitu membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi pada logam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yufita, dkk. (2018) menyatakan bahwa munculnya korosi ditandai  dengan  adanya  perubahan  warna  merah  kecoklatan  pada  permukaan  besi sehingga dari percobaan ini dapat diamati perubahan warna yang terjadi pada plat besi yang  tidak  menggunakan  inhibitor  dan  plat  besi  yang  menggunakan variasi  konsentrasi inhibitor.  Materi  pembelajaran  pada  tahap  keempat  yaitu  menganalisis  data  hasil percobaan  dalam  pembuatan  laporan  pencegahan  korosi.  Data  yang  sudah  didapatkan dianalisis dengan menggunakan perhitungan laju korosi metode weight loss dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan efisiensi inhibitor (Setiawan & Nasrulloh, 2020).

## Analisis  Desain  Eksperimen  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  Sebagai  Inhibitor  Alami Korosi
Bahan  alam  yang  berperan  sebagai  bahan  dasar  dalam  eksperimen  pembuatan inhibitor alami ini yaitu bahan alam yang mengandung senyawa tanin (Fazdri, dkk., 2020). Senyawa tanin merupakan senyawa organik yang tidak berbahaya dan tergolong polifenol. Kandungan  dalam  senyawa  tanin  ini  memiliki  fungsi  yaitu  sebagai  zat  anti  korosi  yang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi kromat dan timbale merah dalam zat dasar (Ali,  dkk.,  2014).  Salah  satu  bahan  alam  yang  mengandung  senyawa  tanin  yaitu  daun jambu  biji  (Sosalia,  dkk.,  2021).  Pembuatan  ekstrak  daun  jambu  biji  dilakukan  dengan metode  maserasi.  Pemilihan  metode  ini  karena  maserasi  merupakan  metode  ekstraksi
yang  menggunakan  alat  dan  cara  kerja  lebih  sederhana  serta  tidak  menggunakan pemanasan  sehingga  bahan  alam  yang  digunakan  tidak  terjadi  kerusakan/terurai (Nurhasnawati,  dkk.,  2017).  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan oleh Mailoa, dkk., (2013) bahwa maserasi digunakan karena proses ini memiliki efektivitas penyerapan yang tinggi terhadap zat aktif yang terkandung dalam daun jambu biji, dari penelitian  tersebut  juga  menghasilkan  jumlah  tanin  yang  cukup  tinggi  sebanyak  2,351 mg/g. Metode maserasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, waktu perendaman, jenis  pelarut,  konsentrasi  pelarut,  dan  ukuran  partikel  simplisia  (Susanty  &  Bachmid, 2016).  Daun  jambu  biji  di  jemur  dibawah  sinar  matahari  hingga  kering  kemudian  daun jambu  biji  yang  sudah  kering  dihaluskan  dengan  cara  diblender  dan  diayak  agar mendapatkan serbuk halus dari daun jambu biji. Menurut Ardyanti, dkk. (2020) zat pelarut akan lebih mudah berdifusi kedalam jaringan bahan alam jika semakin kecil ukuran partikel bahan alam yang digunakan, sehingga proses penarikan senyawa tanin akan lebih efektif.
Gambar 2. Serbuk Daun Jambu Biji
Proses maserasi menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 70%. Pemilihan pelarut  tersebut  karena  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pelarut  etanol  dengan konsetrasi 70% merupakan pelarut yang lebih polar dibandingakan dengan pelarut etanol dengan konsetrasi 96% dan lebih non polar dari etanol 50% (Riwanti, dkk., 2018). Pelarut etanol  dengan  konsentrasi  70%  juga  lebih  mudah  melarutkan  senyawa  polifenol  yang terkandung dalam tanin (Padmasari, dkk., 2013). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Noviyanti (2016) bahwa ekstraksi jambu brazil dengan menggunakan etanol 70% memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan etanol  95%  dan  etanol  50%  karena  semakin  tinggi  konsentrasi  pelarut  etanol  yang digunakan maka semakin rendah tingkat kepolaran pelarut tersebut. Selain itu, semakin kuat aktivitas antioksidan maka semakin besar kandungan tanin yang didapatkan (Bestari, 2018).  Proses  maserasi  dilakukan  pada  suhu  kamar  karena  semakin  tinggi  suhu  yang digunakan  dalam  proses  ekstraksi  maka  semakin  mudah  merusak  kandungan  senyawa tanin yang terdapat didalam bahan alam (Puspitasari, 2019).
Gambar 3. Struktur (a) Tanin Terhidrolisis (b) Tanin Terkondensasi (Das, dkk . , 2020).
Campuran serbuk daun jambu biji dengan etanol 70% diaduk dan didiamkan selama 1 hari didalam gelas plastik terbuka. Tujuan penggunaan gelas plastik terbuka yaitu untuk penguapan,  karena  pada  proses  maserasi  seharusnya  menggunakan  rotary  evaporator namun  tidak  semua  sekolah  memiliki  rotary  evaporator  sehingga  alternatif  untuk penguapan  saat  maserasi  yaitu  dilakukan  alam  wadah  terbuka.  Selain  itu,  penggunaan waktu 1 hari didasarkan pada penelitian (Rahayu, dkk., 2021) menyatakan bahwa waktu 1  hari  merupakan  waktu  yang  optimum  dalam  pengekstrakan  senyawa  tanin  karena lamanya waktu kontak antara senyawa tanin dan pelarut, kadar tanin akan turun setelah melalui kondisi optimum tersebut. Hal itu dikarenakan waktu kontak antara senyawa tanin dan pelarut terlalu lama sehingga laju oksida akan meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Fikroh (2021) menyatakan bahwa randemen ekstrak yang optimal dihasilkan oleh waktu maserasi yang tepat.
Gambar 4. Perendaman Serbuk Daun Jambu Biji dengan Etanol 70%
Plat besi dipotong membentuk persegi panjang dengan ketebalan 0,1 cm, panjang 2  cm  dan  lebar  1  cm.  Plat  besi  dipotong  sebanyak  5  buah  karena  pada  eksperimen  ini pengujian  laju  korosinya  menggunakan  variasi  larutan  0,  5,  10,  15  dan  20%  sehingga hanya  membutuhkan  5  buah  plat  besi.  Selanjutnya,  plat  besi  yang  sudah  dipotong  di haluskan permukaannya menggunakan amplas agar dapat menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan benda uji, plat besi juga dijemur dibawah sinar matahari selama 1 hari agar menghilangkan kandungan air yang ada di plat besi dan plat besi ditimbang menggunakan  timbangan  digital  emas  untuk  mengetahui  massa  awal  plat  besi. Penimbangan  plat  besi  menggunakan  timbangan  digital  emas  bertujuan  untuk mendapatkan hasil pengukuran beban yang lebih akurat (Manege, dkk., 2017).
Gambar 5. Plat Besi Dijemur dan Ditimbang
Proses pembuatan larutan inhibitor dan pembuatan benda uji dilakukan dihari yang sama  dengan  durasi  waktu  yang  sama  yaitu  1  hari.  5  buah  plat  besi  masing-masing dimasukkan kedalam larutan inhibitor yang  sudah disiapkan dan dilakukan perendaman selama 5 hari untuk mengetahui laju korosi plat besi sesuai dengan variasi larutan inhibitor dan efisiensi inhibisi pada setiap variasi inhibitornya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Jalaluddin, dkk., (2015) efisiensi perendaman benda uji dalam larutan inhibitor yaitu pada perendaman 5 hari, semakin lama perendaman maka akan semakin lambat laju korosinya dan  semakin  tinggi  efisiensi  yang  didapatkan.  Selain  itu,  semakin  tebal  lapisan  yang terbentuk pada logam maka laju korosi akan cenderung menurun (Setiawan & Nasrulloh, 2020). Setelah perendaman plat besi dengan larutan inhibitor, kemudian disiapkan larutan sebagai media korosifnya. Berdasarkan penelitian Ojahan & Winata (2013) air laut yang mengandung NaCl sangat efektif untuk mempercepat terjadinya laju korosi pada logam. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada penelitian ini menggunakan larutan NaCl 3% sebagai media korosif. Plat besi yang telah direndam dalam larutan inhibitor diangkat dan dimasukkan  kedalam  media  korosif  dengan  perendaman  selama  2  hari.  Hal  tersebut didasarkan  pada  hasil  penelitian  Ramlah,  dkk.,  (2020)  benda  uji  yang  telah  direndam dalam  larutan  NaCl  selama  2  hari  sudah  terlihat  laju  korosi  yang  terjadi  pada  setiap permukaan benda uji. Semakin lama perendaman benda uji pada larutan NaCl maka akan semakin memperkecil laju korosi pada benda uji dengan inhibitor dan memperbesar laju korosi  pada  benda  uji  tanpa  inhibitor.  Perendaman  plat  besi  dalam  media  korosif  ini dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  melihat  laju  korosi  yang  terjadi  pada  setiap permukaan plat besi, sehingga dapat diketahui efektivitas penambahan inhibitor terhadap laju korosi pada setiap plat besi permukaan plat besi, sehingga dapat diketahui efektivitas penambahan inhibitor terhadap laju korosi pada setiap plat besi.
Gambar 6. perendaman plat besi dalam media korosif
Setelah  direndam  selama  2  hari  kemudian  plat  besi  diangkat  dan  dikeringkan menggunakan  hair  dryer  selama  1  jam  untuk  menghilangkan  kandungan  air  setelah perendaman. Jika plat besi tersebut sudah kering maka dilakukan pengamatan untuk hasil akhir dan penimbangan plat besi untuk mengetahui berat akhir plat besi setelah dilakukan proses perendaman dalam larutan inhibitor dan media korosif.

## Gambar 7. Plat Besi Ditimbang
Setelah melakukan percobaan didapatkan data massa awal, massa akhir plat besi, selanjutnya dihitung selisih antara massa awal dan akhir. Berikut ini data hasil percobaan yang diperoleh setelah melakukan percobaan.

## Tabel 2. Data Hasil penimbangan Plat Besi
Berdasarkan  perhitungan  data  hasil  analisis  diperoleh  laju  korosi  pada  setiap konsentrasi  inhibitor  sebagai  berikut:  percobaan  pertama  yang  dilakukan  dengan
No. Benda Uji
Massa awal Massa akhir Selisih 1. Plat  besi  1  dengan  larutan inhibitor 0% 2,020 gram 2,013 gram 0,007 gram 2. Plat  besi  2  dengan  larutan inhibitor 5% 2,090 gram 2,086 gram 0,004 gram 3. Plat  besi  3  dengan  larutan inhibitor 10% 2,173 gram 2,170 gram 0,003 gram 4. Plat  besi  4  dengan  larutan inhibitor 15% 1,991 gram 1,989 gram 0,002 gram 5. Plat  besi  5  dengan  larutan inhibitor 20% 1,934 gram 1,933 gram 0,001 gram
menggunakan  konsentrasi  inhibitor  0%  dihasilkan  laju  korosi  pada  besi  sangat  besar dengan  nilai  0,00175  g/cm 2 .hari  sehingga  muncul  warna  merah  kecoklatan  hampir  di seluruh  permukaan  besi.  Percobaan  kedua  yang  dilakukan  menggunakan  konsentrasi inhibitor  5%  dihasilkan  laju  korosi  pada  besi  masih  cukup  besar  dengan  nilai  0,001 g/cm 2 .hari  sehingga  masih  cukup  banyak  muncul  warna  merah  kecoklatan  pada permukaan besi. Percobaan ketiga yang dilakukan menggunakan konsentrasi inhibitor 10% dihasilkan laju korosi pada besi sedang dengan nilai 0,00075 g/cm 2 .hari sehingga warna merah  kecoklatan  yang  muncul  di  permukaan  besi  tidak  banyak/sedang.  Percobaan keempat  yang  dilakukan  menggunakan  konsentrasi  inhibitor  15%  dihasilkan  laju  korosi yang  cukup  kecil  dengan  nilai  0,0005  g/cm 2 .hari  pada  besi  sehingga  warna  merah kecoklatan yang muncul pada permukaan besi cukup sedikit. Dan percobaan kelima yang dilakukan menggunakan konsentrasi inhibitor 20% dihasilkan laju korosi yang sangat kecil dengan nilai 0,00025 g/cm 2 .hari pada permukaan besi sehingga warna merah kecoklatan hanya muncul sedikit dipermukaan besi karena sebagian besar permukaan besi tertutup oleh inhibitor. Berikut ini grafik hubungan antara konsentrasi inhibitor dengan laju korosi.
Gambar 8. Grafik hubungan antara Konsentrasi Inhibitor dengan Laju Korosi
Berdasarkan  grafik  pengamatan  pada  Gambar  8  didapatkan  konsentrasi  yang optimal  yaitu  pada  konsentrasi  inhibitor  20%  sebesar  0,00025  g/cm 2 .hari.  Hal  tersebut dikarenakan  lapisan  inhibitor  pada  permukaan  besi  sudah  terbentuk  sempurna  dengan ditandai  tertutupnya  permukaan  besi  oleh  lapisan  inhibitor.  Grafik  pengamatan  pada gambar  8  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  inhibitor  maka semakin  menurun  nilai  laju  korosi  yang  didapatkan.  Hal  tersebut  dikarenakan,  tanin memiliki  gugus  fenolik  yang  mampu  membentuk  garam  tanninate  dengan  ion  ferric sehingga pada proses inhibisi korosi dari tain dapat disebabkan oleh pembentukan jaringan dari garam ferric tanninate yang melindungi permukaan besi (Malfinora, dkk., 2014).
Setelah menghitung laju korosi, kemudian dilanjutkan dengan menghitung efisiensi inhibisi. Perhitungan data hasil analisis diperoleh efisiensi inhibisi pada setiap konsentrasi inhibitor  sebagai  berikut:  percobaan  pertama  yang  dilakukan  dengan  menggunakan konsentrasi  inhibitor  0%  dihasilkan  efisiensi  inhibisi  dengan  nilai  0%;  percobaan  kedua yang dilakukan dengan menggunakan konsentrasi inhibitor 5% dihasilkan efisiensi inhibisi dengan nilai 42,86%; percobaan ketiga yang dilakukan dengan menggunakan konsentrasi inhibitor 10% dihasilkan efisiensi inhibisi dengan nilai 57,14%; percobaan keempat yang dilakukan  dengan  menggunakan  konsentrasi  inhibitor  15%  dihasilkan  efisiensi  inhibisi
0,00175 0,001 0,00075 0,0005 0,00025 y = -0,0004x + 0,0019 0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014 0,0016 0,0018 0,002 0 5 10 15 20 La ju Ko ro si (g/cm 2.h ar i) Konsentrasi Inhibitor (%)
dengan  nilai  71,43%;  dan  percobaan  kelima  yang  dilakukan  dengan  menggunakan konsentrasi  inhibitor  20%  dihasilkan  efisiensi  inhibisi  dengan  nilai  85,71%.  Berikut  ini grafik hubungan antara konsentrasi inhibitor dengan efisiensi inhibisi.
Gambar 9. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Inhibitor dengan Efisiensi Inhibisi Efisiensi inhibitor adalah perbandingan antara selisih nilai laju korosi tanpa inhibitor dan  nilai laju  korosi  dengan  penambahan inhibitor  dibagi  dengan  nilai laju  korosi  tanpa inhibitor  (Mulyaningsih,  dkk.,  2019).  Berdasarkan  Gambar  9  mengenai  grafik hubungan antara  konsentrasi inhibitor  dengan  efisiensi inhibitor  didapatkan hasil  efisiensi inhibitor plat  besi  tertinggi  yaitu  pada  konsentrasi  inhibitor  20%  sebesar  85,71%.  Hal  tersebut dikarenakan  pada  konsentrasi  20%  sudah  terbentuk  sempurna  lapisan  inhibitor  pada permukaan  besi  yang  ditandi  dengan  tertutupnya  permukaan  besi  oleh  inhibitor.  Hasil perhitungan  efisiensi  inhibitor  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Malfinora,  dkk.  (2014)  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  inhibitor  yang digunakan  dalam  eksperimen  maka  nilai  efisiensi  inhibisi  korosi  yang  dihasilkan  akan semakin tinggi dan nilai laju korosi akan semakin menurun atau warna merah kecoklatan yang muncul akan semakin sedikit.
Berdasarkan  pengamatan  perubahan  warna  pada  plat  besi  sesuai  konsentrasi inhibitor didapatkan hasil bahwa korosi besi pada penelitian ini ditandai dengan munculnya warna merah kecoklatan pada permukaan plat besi. Pengamatan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handoko (2017)membuktikan bahwa ciri warna korosi besi  ada  4  warna  yaitu  Kuning  kehijauan  s/d  endapan  hijau  kotor  dengan  jenis  karat Fe(OH) 2 ,  merahkecoklatan  dengan  jenis  karat  Fe(OH) 3 dan  FeOOH,  coklat  kehitaman dengan  jenis  karat  Fe 3 O 4 (magnetite),  dan  kuning  dengan  jenis  karat  Kation  Fe 3+ (Cl). Berikut ini pengamatan perubahan warna pada besi setelah dilakukan pengujian laju korosi dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan.
Gambar 10. Perubahan Warna Plat Besi
0 42,86 57,14 71,43 85,71 y = 19,999x - 8,569 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 Ef is ie n si In h ib is i (% ) Konsentrasi Inhibitor (%)
Setelah melakukan eksperimen pembuatan inhibitor dari ekstrak daun jambu biji untuk  pencegahan  korosi,  selanjutnya  data  yang  sudah  didapatkan  dianalisis  dengan menggunakan  perhitugan  laju  korosi  metode  weight  loss  dan  dianalisis  dengan menggunakan perhitungan efisiensi inhibitor. Berikut ini persamaan yang digunakan dalam perhitungan laju korosi.
r  = (Wo-Wf)/A x t
Keterangan : r = laju korosi (g/cm 2 .hari) Wo = berat awal besi (gram) Wf = berat akhir esi (gram) A = luas permukaan logam (cm 2 ) t = waktu (hari) (Akbar, 2019).
Berikut ini persamaan yang digunakan untuk mengetahui efesiensi inhibitor: %E =  (r1-r2)/r1 x 100%
Keterangan : %E = efisiensi inhibisi (%) r1 = Laju korosi tanpa inhibitor r2 = Laju korosi dengan inhibitor (Akbar, 2019).

## Analisis Potensi Ekstrak  Daun  Jambu Biji  Sebagai  Inhibitor  Alami Korosi Untuk Pembelajaran Kontekstual
Analisis potensi ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor alami korosi dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya yaitu aspek finansial, aspek pedagogik dan aspek sumber daya  manusia.  Berdasarkan  aspek  finansial,  modal  melakukan  eksperimen  sederhana pembuatan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan  pengujian  laju  korosi  berkisar  Rp. 52.800., biaya itu terbilang ekonomis karena barang yang dibeli dapat digunakan berulang kali seperti gelas beaker, plat besi, hair dryer dan gelas ukur. Tetapi biaya yang dikeluarkan dapat  lebih  ekonomis  jika  barang  yang  digunakan  dalam  eksperimen  ini  menggunakan barang-barang milik pribadi.
Berdasarkan  aspek  pedagogik,  desain  eksperimen  ini  dapat  dijadikan  sebagai pendukung  aspek  kompetensi  guru  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Berikut  ini  hasil  analisis  aspek  pedagogik  guru,  1)  Eksperimen  dapat  digunakan  untuk mengetahui  karakteristik  peserta  didik  dari  aspek  fisik,  moral,  spiritual,  sosial,  kultural, emosional, dan intelektual, 2) Eksperimen dapat mengubah suasana pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, 3) Eksperimen dapat dijadikan sebagai pengembangan indikator pembelajaran pada materi korosi, 4) eksperimen dapat memudahkan pendidik untuk  memahami  prinsip  dan  mengembangkan  komponen  rancagan  pembelajaran,  5) Eksperimen  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  peserta  didik  dalam  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 6) Eksperimen dapat digunakan sebagai sarana untuk mengasah kreativitas serta menggali potensi peserta didik, 7) Eksperimen dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun antara pendidik dengan peserta didik, 8) Eksperimen dapat dijadikan sebagai penilaian proses pembelajaran serta dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  proses  pembelajaran  dan  hasil  belajar  peserta didik, 9) Eksperimen dapat menghasilkan data hasil penilaian dan evaluasi proses belajar peserta didik untuk menentukan ketuntasan belajar, 10) Setelah melakukan eksperimen dapat dilakukan refleksi terhadap pembelajaran sebagai bahan perbaikan.
Berdasarkan aspek sumber daya manusia didapatkan beberapa pernyataan dari dua guru dan satu peserta  didik  salah satu sekolah di Yogyakarta  dapat  disimpulkan bahwa desain eksperimen pembuatan ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor alami ini dapat
dijadikan  sebagai  alternatif  dan  variasi  eksperimen  di  sekolah.  Karena  alat-alat  yang digunakan mudah didapatkan, bahan-bahan yang tidak berbahaya dan mudah di jumpai, cara  kerja  yang  sangat  sederhana  dan  mudah  dipahami,  pembuatan  inhibitor  alami  ini dapat  dilakukan  diluar  laboratorium  dan  dapat  dilakukan  dirumah  sehingga  dalam melakukan eksperimen ini dapat dilakukan dengan waktu yang lebih banyak, eksperimen ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik maupun pendidik untuk berpikir kreatif, serta  perlu  adanya  variasi  eksperimen  materi  korosi  untuk  diterapkan  disekolah.  Hal tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fitri  &  Fikroh  (2021)  yang menyatakan bahwa desain eksperimen praktikum sederhana dengan memanfaatkan bahan alam memenuhi aspek finansial, pedagogik, dan sumber daya manusia.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hasil analisis standar  kompetensi  materi  korosi  didapatkan  keterkaitan  antara  materi  korosi  dengan eksperimen  ekstrak  daun  jambu  bii  sebagai  inhibitor  korosi.  Hasil  analisis  proses pembuatan  ekstrak  daun  jambu  biji  sebagai  inhibitor  alami  korosi  sesuai  dengan karakteristik  pembelajaran  di  SMA/MA  dan  dilakukan  modifikasi  alat,  bahan,  serta  cara kerja. Selain itu, berdasarkan hasil analisis  pembuatan  ekstrak daun  jambu biji sebagai inhibitor alami korosi ditinjau dari aspek finansial, aspek pedagogik dan aspek sumber daya manusia memiliki potensi sebagai alternatif eksperimen sederhana di sekolah.

## Daftar Pustaka
Adamu, A. 2021. Phytochemical screening of guava leave extract. International Journal of Pure and Applied Science Research , 12(2):89–95.
Akbar, S.A. 2019. Potensi metabolit sekunder buah jambu biji ( Psidium guajava ) sebagai inhibitor  korosi  ramah  lingkungan  pada  besi. CHEESA:  Chemical  Engineering Research Articles , 2(1):1-9. https://doi: 10.25273/cheesa.v2i1.4014.
Akbar,  S.A.,  Ovisa,  R.,  &  Muttakin.  2019.  Utilization  of  guava  leavesextract  (psidium guajava)  as  ecofriendly  corrosion  inhibitor  for  iron. Jurnal  Al-Kimia ,  7(1):91–99. https://doi: 10.24252/al-kimia.v7i1.6331.
Ali, F., Saputri, D., & Nugroho, R.F. 2014. Pengaruh waktu perendaman dan konsentrasi ekstrak daun jambu biji ( Psidium guajava Linn) sebagai inhibitor terhadap laju korosi baja ss 304 dalam larutan garam dan asam. Teknik Kimia , 20(1):28–37.
Ardyanti,  N.K.N.T.,  Suhendra,  L.,  &  Puta,  G.  2020.  Pengaruh  ukuran  partikel  dan  lama maserasi terhadap karakteristik ekstrak virgin coconut oil wortel ( Daucus carota L.) sebagai pewarna alami. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri , 8(3):423-434. https://doi: 10.24843/jrma.2020.v08.i03.p11.
Bestari,  F.  2018.  Pengujian  kandungan  tanin  dan  aktivitas  antioksidan  pada  dua  jenis Gaharu aquilaria malaccensis Lamk dan Wikstroemia tenuiramis Miq. Skripsi , Fakultas Kehutanan, Teknologi hasil Hutan, Universitas Sumatera Utara, Sumatera.
Chairunnisa, S., Wartini, N.M., & Suhendra, L. 2019. Pengaruh suhu dan waktu maserasi terhadap karakteristik ekstrak daun bidara ( Ziziphus mauritiana L.) sebagai sumber saponin. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri , 7(4):551–560.
Damayanti, N.K.A., Maryam, S., & Subagia, I.W. 20,19. Analisis pelaksanaan praktikum kimia. Jurnal  Pendidikan  Kimia  Undiksha ,  3(2):52-60.  https://doi:  10.23887/jjpk. v3i2.21141.
Das, A.K., Islam, Md.N., Faruk, Md.O., Ahaduzzam, Md., & Dungani, R. 2020. Review on tannins: extraction processes, applications and possibilities. South African Journal of Botany , 135:58–70. https://doi: 10.1016/j.sajb.2020.08.008.
Fazdri, M., Saefuloh, I., & Kanani, N. 2020. Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun teh  ( Camelia  sinensis )  terhadap  laju  korosi  baja  api  5l. Dinamika :  Jurnal  Ilmiah Teknik Mesin , 12(1):12-18. https://doi: 10.33772/djitm.v12i1.14962.
Fitri, C.B.S. & Fikroh, R.A. 2021. Analisis potensi ekstrak bunga telang sebagai pengganti indikator sintetis pada pembelajaran kimia materi asam basa. JIPI (Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA) , 5(4):340–352. https://doi: 10.24815/jpsi.v5i4.23183.
Fraga-Corral, M., Gracia-oliveira, P., Pereira, A.G., Lourenco-Lopes, C., Jimenez-Lopez, C., Prieto,  M.A.,  &  Simal-Gandara,  J.  2020.  Technological  application  of  tannin-based extracts. Molecules , 25(3):1–27. https://doi: 10.3390/molecules25030614.
Hakim,  L.  2017.  Analisis  perbedaan  antara  kurikulum  KTSP  dan  kurikulum  2013. Jurnal Ilmiah Didaktika , 17(2):280-292. https://doi: 10.22373/jid.v17i2.1644.
Handoko,  B.D.  2017.  Analisis  pengaruh heat  treatment terhadap  laju  korosi  dan  sifat mekanis  material  pipa  baja  api  5l  grade  b  di  lingkungan  laut. Skripsi ,  Fakultas Teknologi  Kelautan,  Teknik  Kelautan,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Surabaya.
Hossain, M.A., Disha, N.K., Shourove, J.H., & Dey, P. 2020. Determination of antioxidant activity and total tannin from drumstick ( Moringa oleifera Lam.) leaves using different solvent  extraction  methods. Turkish  Journal  of  Agriculture-Food  Science  and Technology , 8(12):2749–2755. https://doi: 10.24925/turjaf.v8i12.2749-2755.4038.
Hutagaol,  K.  2013.  Pembelajaran  kontekstual  untuk  meningkatkan  kemampuan representasi matematis siswa Sekolah Menengah Pertama. Infinity Journal , 2(1):85- 99. https://doi:10.22460/infinity.v2i1.27.
Jalaluddin, Ishak, & Rosmayuni. 2015. Efektifitas inhibitor ekstrak tanin kulit kayu akasia ( Acacia mangium ) terhadap laju korosi baja lunak (st.37) dalam media asam klorida. Jurnal Teknologi Kimia Unimal , 4(1):89–99.
Juradin, S., Boko, I., Grubesa, I.N., Jovic, D., & Mrakovcic, S. 2019. Influence of harvesting time  and  maceration  method  of  Spanish  Broom  ( Spartium  junceum L.)  fibers  on mechanical  properties  of  reinforced  cement  mortar. Construction  and  Building Materials , 225:243–255. https://doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.07.207.
Manege,  M.N.,  Allo,  E.K.,  &  Bahrun.  2017.  Rancang  bangun  timbangan  digital  dengan kapasitas 20kg berbasis microcontroller atmega8535. E-Journal Teknik Elektro dan Komputer , 6(1):57–62.
Mailoa, M.N., Mahendradatta, M., Laga, A., & Djide, N. 2013. Tannin extract of guava leaves ( Psidium  guajava L.)  variation  with  concentration  organic  solvents. International Journal of Scientific & Technology Research , 2(9):106–110.
Malfinora, A., Handani, S., & Yetri, Y. 2014. Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun kakao ( Theobroma cacao ) terhadap laju korosi baja hardox 450. Jurnal Fisika Unand , 3(4):222–228.
Moleong, L.J. 2018. Metodologi Peneitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mulyaningsih, N., Mujiarto, S., & Gyani. 2019. Pengaruh daun jambu biji sebagai inhibitor korosi alami rantai kapal. Journal of Mechanical Engineering , 3(1):1–7.
Mulyaningsih,  N.,  Pramono,  C.,  &  Prasetyo,  R.T.  2018.  Pengaruh  penambahan  inhibitor organik  ekstrak  eceng  gondok  terhadap  laju  korosi. Journal  of  Mechanical Engineering , 2(2). doi:10.31002/jom.v2i2.1438.
Mulyati,  B.  2019.  Tanin  dapat  dimanfaatkan  sebagai  inhibitor  korosi. Jurnal  Industri, Elektro,  dan  Penerbangan ,  8(1):1–4.  http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/ article/download/224/191.
Napitupulu, D.H., Herawati, W., & Apriliana, H. 2021. Variasi morfologi jambu biji ( Psidium guajava L.) di Purwokerto. BioEksakta: Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed , 3(1):41–46.
Nardeli, J.V., Fuhivara, C.S., Taryba, M., Pinto, E.R.P., Montemor, M.F., & Benedetti, A.V. 2019. Tannin: a natural corrosion inhibitor for aluminum alloys. Progress in Organic Coatings , 135(1):368–381. https://doi: 10.1016/j.porgcoat.2019.05.035.
Noviyanti. 2016. Pengaruh kepolaran pelarut terhadap aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun jambu brazil batu ( Psidium guineense L.) dengan metode DPPH. Jurnal Farmako Bahari , 7(1):29–35.
Nurhasnawati, H., Handayani, F. & Sukarmi. 2017. Sokletasi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun jambu bol ( Syzygium malaccense L.). Jurnal Ilmiah Manuntung , 3(1):91–95.
Ojahan, T. & Winata, J. 2013. Perhitungan laju korosi pada material baja a36 akibat proses pengelasan smaw (Shielded Metal Arc Welding). Jurnal Mechanical , 4(1):38–44.
Padmasari, P.D., Astuti, K.W., & Warditiani, N.K. 2013. Skrining fitokimia ekstrak etanol 70% rimpang bangle ( Z. purpureum Roxb.). Jurnal Farmasi Udayana , 366:1–7.
Puspitasari, D. 2019. Pengaruh metode perebusan terhadap uji fitokimia daun mangrove excoecaria  agallocha. Acta  Aquatica:  Aquatic  Sciences  Journal ,  6(1):423–428. https://doi: 10.29103/aa.v6i1.1046.
Rahayu, N.K.T., Permana, I.D.G.M., & Puspawati, GA.K.D. 2021. Pengaruh waktu maserasi terhadap  aktivitas  antioksidan  ekstrak  daun  pegagan  ( Centella  asiatica L.Urban). Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi  Pangan  (ITEPA) ,  9(4):482-489.  https://doi:  10.24843/ itepa.2021.v10.i02.p01.
Ramlah, M.M.W. & Pratiwi, D.E. 2020. Efektivitas ekstrak daun beluntas ( Pluchea indica Less)  sebagai  inhibitor  korosi  pada  material  baja  karbon  dalam  media  nacl  3,5% effectiveness of beluntas ( Pluchea indica L.) leaf extracts as corrosion inhibitor carbon steel in 3,5% NaCl solut. Jurnal Chemica , 21(1):86–99.
Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah, A. 2018. Pengaruh perbedaan konsentrasi etanol pada kadar  flavonoid  total  ekstrak  etanol  50,70  dan  96% Sargassum  polycystum dari Madura. Journal  of  Pharmaceutical-care  Anwar  Medika ,  2(2):35–48.  https://doi: 10.36932/jpcam.v2i2.1.
Rochmat, A., Liantony, G., & Septiananda, Y.D. 2019. Uji kemampuan tanin daun ketapang sebagai inhibisi korosi pada baja mild steel dalam pipeline. Jurnal Integrasi Proses , 8(1):45-50. https://doi: 10.36055/jip.v8i1.5601.
Saputra,  E.  2021.  Analisis  keefektifan  pembelajaran  kimia  secara  daring  pada  masa pandemi  covid-19  di  SMA  Negeri  se  Kecamatan  Teluk  Dalam. Skripsi ,  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Kimia, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Setiawan, S. & Nasrulloh, Y. 2020. Penggunaan ekstrak daun trembesi ( Samanea saman Jacq.Merr) sebagai inhibitor organik untuk mereduksi laju korosi logam baja karbon. Khazanah:  Jurnal  Mahasiswa ,  12(1):83–87.  https://doi:  10.20885/khazanah. vol12.iss1.art9.
Sosalia, R.D., Subaidah, W.A., & Muliasari, H. 2021. Formulasi dan uji aktivitas antioksidan sediaan  masker peel  off ekstrak  etanol  daun  jambu  biji  ( Psidium  guajava L.). Lumbung  Farmasi:  Jurnal  Ilmu  Kefarmasian ,  2(2):146–153.  http://journal.ummat. ac.id/index.php/farmasi/article/view/5498.
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Kuantitatif,kualitatif,  dan  R&D .  22 nd edisi,  Alfabeta,
Bandung.
Susanty  &  Bachmid,  F.  2016.  Perbandingan  metode  ekstraksi  maserasi  dan  refluks terhadap kadar fenolik dari ekstrak tongkol jagung ( Zea mays L.). Jurnal Konversi , 5(2):87-93. https://doi: 10.24853/konversi.5.2.87-92.
Tambun, R., Limbong, H.P., Nababan, P., & Sitorus, N. 2015. Kemampuan daun jambu biji sebagai inhibitor korosi besi pada medium asam klorida. Jurnal Kimia dan Kemasan , 73. doi: 10.24817/jkk.v37i2.1815.
Yufita, E., Fitriana, D., & Zulfalina, Z. 2018. Control of corrosion rate on a36 black plate steel in corrosive medium using salam leaf extract inhibitor. Journal of Aceh Physics Society , 7(2):67–71.